Palavras-chave: Bloco de concreto. Alvenaria6 páginas
NBR 6136NOV 1994
NBR 5712 - Bloco vazado modular de concreto - Padronização
NBR 7184 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Determinação da resistência à compressão - Método de ensaio
NBR 12117 - Blocos vazados de concreto para alvenaria - Retração por secagem - Método de ensaio
NBR 12118 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Determinação da absorção de água, do teor de umidade e da área líquida - Método de ensaio
Elemento de alvenaria cuja área líquida é igual ou inferior a 75% da área bruta.
Área da seção perpendicular aos eixos dos furos, sem desconto das áreas dos vazios.
Área média da seção perpendicular aos eixos dos furos, descontadas as áreas máximas dos vazios.
Origem: Projeto NBR 6136/1993 CB-02 - Comitê Brasileiro de Construção Civil CE-02:003.04 - Comissão de Estudo de Alvenaria Estrutural de Blocos de Concreto NBR 6136 - Plain concrete hollow block for reinforced masonry - Specification Descriptors: Concrete block. Masonry Esta Norma substitui a NBR 6136/1980 Incorpora Errata de Fev 1995 e Errata nº 2 Maio 1995 Válida a partir de 30.12.1994
2NBR 6136/1994
Nota:O submódulo M/2 somente é admitido para compatibilização de interseção de paredes com blocos de tipo M-15.
3.5 Dimensões nominais Dimensões padronizadas nesta Norma, acrescidas de 1 cm. 3.6 Dimensões padronizadas
Aquelas obtidas ao medir cada bloco, conforme a NBR 12118.
3.8 Classe Diferenciação dos blocos segundo seu uso. 3.9 Classe de resistência
Diferenciação dos blocos segundo sua resistência à compressão em ensaio padronizado.
Para uma determinada obra, é a fase de qualificação de um fornecedor; para um determinado tipo de bloco, é o período definido em 6.2.4, no qual o controle de qualidade de aceitação dos blocos, referente à amostragem, é mais intenso, sendo exigidos, inclusive, ensaios de retração por secagem dos blocos. Após esta fase, abranda-se a amostragem e pode-se deixar de exigir ensaios de retração.
4 Condições gerais 4.1 Classificação 4.1.1 Quanto ao uso
a)classe AE - para uso geral, como em paredes externas acima ou abaixo do nível do solo, que podem estar expostas à umidade ou intempéries, e que não recebem revestimento de argamassa de cimento; b)classe BE - limitada ao uso acima do nível do solo, em paredes externas com revestimento de argamassa de cimento, para proteção contra intempéries e em paredes não expostas às intempéries.
BE. As demais classes de resistência não têm limitações de uso.
4.2 Materiais 4.2.1 Cimento
4.2.4.1 É permitido o uso de aditivos e adições, desde que não acarretem efeitos prejudiciais, devidamente comprovados por ensaios.
4.3.1 Os blocos vazados de concreto devem atender às dimensões padronizadas na Tabela 1. As dimensões reais dos blocos modulares e submodulares, especificadas nas NBR 5712 e NBR 12118, devem corresponder às dimensões padronizadas constantes nesta Tabela, permitindo-se tolerâncias de ± 2 m para a largura e ± 3 m para a altura e comprimento.
NBR 6136/19943
DimensõesDimensões padronizadas (m) nominais Designação (cm) Largura Altura Comprimento
Designação Paredes longitudinais(A) Paredes transversais
Paredes(A) Espessura equivalente(B) (m) (m) (m/m)
4.4.3 Pequenas imperfeições, próprias dos processos normais de fabricação, transporte ou manuseio, não devem constituir motivo para rejeição, desde que atendam às condições de 4.4.2.
4.4.5 Por ocasião do pedido de cotação de preço, o comprador deve indicar a classe, a classe de resistência, as dimensões dos blocos e outras condições particulares, bem como o local da entrega.
A amostra submetida aos ensaios, conforme as NBR 7184, NBR 12117 e NBR 12118, deve atender aos limites especificados em 5.1 a 5.4.
5.1 A resistência à compressão característica (fbk) deve ser conforme a Tabela 3.
5.2 A umidade de qualquer um dos blocos ensaiados, para ambas as classes, deve ser conforme a Tabela 4.
4.3.3 A menor dimensão do furo, atendidas as demais exigências desta Norma, não deve ser inferior a 8 cm para o bloco de 14 cm de largura e 12 cm para o bloco de 19 cm de largura.
4.3.4 Os blocos devem ter mísulas de acomodação com raio mínimo de 2 cm entre as paredes longitudinais e transversais.
4.4.1 Os blocos devem ser fabricados, curados, transportados e identificados pelo fabricante, segundo os seus lotes, procedência, classe e classe de resistência, de forma a cumprir e garantir as exigências desta Norma.
4.4.2 Os blocos devem apresentar aspecto homogêneo, ser compactos, ter arestas vivas e ser livres de trincas ou outras imperfeições, que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e a durabilidade da construção, não sendo permitida qualquer pintura que os oculte. Somente os blocos da classe BE podem apresentar superfície áspera, desde que homogênea, para facilitar a aderência do revestimento. Os blocos destinados à alvenaria aparente não devem apresentar imperfeições nas faces expostas.
4NBR 6136/1994
5.3 A absorção de água determinada, em qualquer um dos blocos ensaiados e para ambas as classes, deve ser menor ou igual a 10%.
5.4 A retração por secagem de qualquer um dos blocos ensaiados para ambas as classes, na fase de qualificação, deve ser menor ou igual a 0,065%.
6 Inspeção 6.1 Lotes
Todos os blocos de um fornecimento devem ser separados em lotes e submetidos ao controle de aceitação. Os lotes devem ser constituídos a critério do comprador, sendo satisfeitas as seguintes condições:
a)o lote deve ser formado por um conjunto de blocos com as mesmas características, produzido sob as mesmas condições e com os mesmos materiais, competindo ao fornecedor na entrega a indicação dos blocos que atendam a estes requisitos; b)nenhum lote pode constituir-se de mais de 100000 blocos.
6.2.1 De cada lote perfeitamente definido, devem ser retirados, ao acaso, blocos inteiros que constituirão a amostra para efeito de ensaios.
6.2.2 Quando o fornecedor estiver em fase de qualificação perante o comprador, a amostra deve ser composta conforme a Tabela 5.
6.2.3 Quando o fornecedor já tiver cumprido a fase de qualificação perante o comprador, a amostra deve ser composta conforme a Tabela 6.
Tabela 3 - Requisitos para fbk,est. - Valores mínimos
Valores mínimos de fbk (MPa) Classe de resistênciaClasse AEClasse BE
Umidade máxima em porcentagem do valor da absorção para diferentes Retração linear (%)condições de umidade relativa do ar no local de utilização
Local úmido (A)Local de umidade relativaLocal árido (C) intermediária (B)
NBR 6136/19945
Número de blocosNúmero deNúmero deNúmero deNúmero de blocos para do loteblocos dablocos parablocos paraensaios de absorção, amostraensaio àensaio demassa específica, área compressãoretraçãolíquida e umidade
Até1000012060303
Número de blocosNúmero de blocosNúmero de blocosNúmero de blocos para do lotede amostrapara ensaio àensaios de absorção, compressão massa específica, umidade e área líquida
6.2.4 Para uma determinada obra, a fase de qualificação de um fabricante é o período de entrega e verificação da qualidade dos três primeiros fornecimentos de cada tipo particular de bloco.
6.2.4.1 Deve-se iniciar nova fase de qualificação quando ocorrer modificação no equipamento empregado, no traço de concreto, no tipo de cimento ou no tipo de agregado, ou quando ocorrerem mudanças de marca ou variação de qualidade do cimento ou do agregado. Cabe ao fornecedor notificar ao comprador estas ocorrências.
6.2.4.2 A fase de qualificação deve ser reiniciada obrigatoriamente após um período de um ano do término da última fase de qualificação.
6.2.4.3 Cada nova fase de qualificação tem duração definida como a primeira.
Todos os blocos de uma amostra devem ser marcados para identificação e, a seguir, lacrados em invólucro impermeável, no ato da entrega. As marcas em cada bloco não devem cobrir mais que 5% da sua superfície.
6.4.1 Os ensaios de resistência à compressão devem ser executados conforme a NBR 7184; os de absorção de água, teor de umidade e área líquida, conforme a NBR 12118; e os de retração, conforme a NBR 12117.
6.4.2 As Tabelas 5 e 6 designam a quantidade mínima de blocos para cada ensaio.
6.5 Valor característico da resistência à compressão do bloco
6.5.1 Admite-se, como estimativa do quantil de 5% da distribuição de resistências à compressão do lote de blocos, o valor estipulado pela seguinte equação:
f = 2 m - 1 - f bk,est.
b1 b2 bm-1 bm
fbk,est.=resistência à compressão característica estimada do lote
fb1, fb2 fbn=valores de resistência à compressão dos
6NBR 6136/1994 blocos da amostra, ordenados crescente- mente, isto é, fb1 é o menor valor obtido e fbn é o maior m n m n + 1
Onde: n = número de blocos da amostra
6.5.2 Não se deve adotar, para fbk,est., valor maior que 85% da média dos blocos da amostra, nem menor que ψ6 x fb1, sendo ψ6 dado na Tabela 7.
a)ao receber o material e no estabelecimento do lote, o comprador, por simples constatação visual, verificar que se cumpriu o disposto em 4.4.2; b)as dimensões reais de todos os blocos da amostra atenderem ao disposto em 4.3.1 e 4.3.2; c)a resistência à compressão característica estimada (fbk,est.) do lote atender aos requisitos de 5.1; d)todos os resultados dos ensaios de umidade atenderem aos requisitos de 5.2; e)todos os ensaios de absorção de água atenderem ao limite exposto em 5.3; f)todos os resultados dos ensaios de retração, na fase de qualificação, atenderem ao limite disposto em 5.4.
7.2 Se os resultados de 7.1 a) conduzirem à rejeição de 15% ou mais dos blocos do lote, este deve ser rejeitado em sua totalidade. É permitida, às expensas do fornecedor, a substituição de peças defeituosas até o máximo de 15% do total dos blocos do lote em exame.
7.3 Se os resultados não satisfizerem às exigências prescritas em 7.1 b), c), d), e) ou f), deve ser retirada do mesmo lote uma nova amostra com o dobro dos exemplares da inicial. Se todos os novos resultados satisfizerem às exigências desta Norma, o lote deve ser aceito.
Notas: a)Os ensaios normais de aceitação definidos em 7.1 correm por conta do comprador.
b)Sendo necessários novos ensaios como disposto em 7.3, estes devem ocorrer por conta do fornecedor.